486 

au nickel irréversibles se divisent en deux caté- 
gories : ceux renfermant, avec C—0,200 ‘};, de 
0 à 10 0/, de nickel, dont le point de transforma- 
tion au refroidissement est abaissé progressive- 
ment de 675° (point correspondant à l’eutectoïde 
fer -Fe?C) à 500°; et les aciers contenant de 10 
à 25 °/, de nickel, dont le point de transformation 
varie de 250 à 0°. — Il y a done une saute brusque 
du point de transformation pour environ 10°}, de 
nickel (fig. 35). 
M. Dejean a établi des faits analogues pour les 
aciers au manganèse (fig. 36). Nous ne parlerons 
| 

Léon GUILLET. — LA TREMPE ET LE REVENU 
Mais reprenons la question à un point de vue 
plus général. 
Supposons un métal o ayant un point de trans- 
formation à l’échauffement T et un point de 
transformation au refroidissement £: l’hystéré- 
sis est représenté par l’écart T — 4 (fig. 38). 
Pour transformer le métal par échauffement, 
il faut le chauffer au-dessus de T ; mais, après ce 
chauffage, tant qu'il sera au-dessus de £, il gar- 
dera l'état stable à température élevée ; en un 
mot, il sera transformé jusqu'au moment où il 
passe au refroidissement par la température 1. 
Re 
N 
10 



Fig. 37. — Points de transformation dans les alliages fer-nickel (GC < 0,05 */c). 
pas actuellement des constituants correspon- 
dant à ces alliages; il en sera question ultérieu- 
rement. 
Toutefois, il semble y avoir une restriction à 
faire dans les résultats obtenus par M. Dejean. 
Les essais non encore publiés de M. Chévenard 
au laboratoire des Aciéries d'Imphy prouvent que 
le dédoublement du point Ar n'existe pas dans 
les aciers au nickel pratiquement dépourvus de 
carbone : C 0,05. Voici (fig. 37) les courbes 
obtenues par M. Chévenard ; on voit que la 
courbe Ar est continue et il n’a jamais été con- 
staté de dédoublement, avec la méthode dilato- 
métrique, qui accuse cependant les moindres 
singularités. Le diagramme d'Osmond serait donc 
vrai pour les alliages fer-nickel. 
La courbe & dela figure 37 correspond aupoint 
d’inflexion des courbes d'anomalies dilatométri- 
ques des ferronickels réversibles. Ce point coïn- 
cide sensiblement avec le point de Curie déter- 
minépar les méthodes magnétiques. Cette courbe 
fa est exactement réversible. Répétons que cette 
courbe 6; semble bien être d’une autre nature 
que les courbes Ac et Ar, ainsi que nous l'avons 
déjà indiqué en résumant les observations de 
M. Chévenard. 
TU pi 


Fig. 38. 
Quatre cas peuvent se produire : 
a) l’écart T — test de faible importance etta 
une valeur élevée; les phénomènes sont sensible- 
ment ceux qui se passent pour les aciers réver- 
sibles. 
b) l’écart T — £ est important et f est situé au- 
dessous de la température ordinaire ; le métal 
conserve à la température ordinaire intégrale- 
ment la constitution qu’il possède à température 
élevée ; 
ec) l'écart T — #£ est assez important et £ est 
situé aux environs de 350°. Au chauffage, la réac- 
tion de transformation se passe à T ; la réaction 
inverse devrait se passer au refroidissement à 
cette température de 3500; mais les molécules ne 
sont plus mobiles; la réaction est incomplète ; 
la constitution du métal participe et de l’état 
stable à température élevée et de l’état stable à 
température ordinaire ; 
d) l'écart T — £est faible, du même ordre de 
grandeur que dans le premier cas, mais {et T 
sont au plus égal à 3500. Ilse passe au refroidis- 
sement la même chose que dans le cas précé- 
dent. 
Mais alors que le métal du troisième cas peut 
être adouci par un chauffage à température un 
